﻿20 



W. Schaefer, Die binären Systeme aus Calciumchlorid 



Aus der Länge der an GH angetragenen, AA' benach- 

 barten Haltezeiten folgt, daß D n mit Calciumchlorid im 

 kristallisierten Zustande nicht merklich mischbar ist. Auch 

 die Umsetzungsgerade JK scheint bis zur Konzentrations- 

 achse BB' zu reichen. Deshalb ist D n auch mit Barium- 

 chlorid im kristallisierten Zustande wohl nicht merklich misch- 

 bar. Ferner verhalten sich die Einsprenglinge in den 

 Dünnschliffen aus den Konzentrationsgebieten A'D' und B'C 

 optisch nicht anders als die kristallisierten reinen Stoffe. Im 

 Diagramm können daher zu den vorhandenen Liquiduskurven 

 AD und JEB Soliduskurven nicht angegeben werden. 



Die Kristallisation im binären System CaCl 2 — BaCl 2 

 verläuft also nach einem Typus, der als eine Kombination 

 von Grenzfällen der Erstarrungstypen IV und V (H. W. B. Rooze- 

 boom) mit teilweiser Überlagerung der Teildiagramme auf- 

 zufassen ist. 



II. Calciumchlorid— Strontiumchlorid CaCl 2 — SrCl 2 



(Tab. 2; Fig. 2). 



Als Schmelztemperatur des reinen Strontiumchlorids 

 fand ich 870°. 



Tab. 2. Calciumchlorid — Strontiumchlorid. 





Gehalt an CaCl 2 



Mischkristallbildung 



Entmischung 



No. 





























Mol.-% 



Gew.-% 



Beginn 

 0 C 



Ende 

 °C 



Beginn 



0 Q 



Dauer 

 Sek. 



1 



0 



0 



870 









2 



15 



11 



827 



812 







3 



30 



23,08 



776 



755 







4 



35 



27,38 



762 



732 



493 



40 



5 



40 



32,29 



743 



721 



503 



80 



6 



50 



41,18 



701 



679 



525 



120 



7 



60 



51,23 



670 



654 



541 



140 



8 



70 



62,03 



661 



658 



541 



90 



9 



75 



67,75 



673 



665 



528 



60 



10 



80 



73,69 



705 



671 



491 



40 



11 



90 



86,31 



739 



708 







12 



100 



100 



773 









